## KUAT TEKAN BETON NORMAL DAN MORTAR MENGGUNAKAN AGREGAT UMALULU
Elia Hunggurami 1 (eliahunggurami@yahoo.com) Wilhelmus Bunganaen 2 (wilembunganaen@yahoo.co.id) Mbulu Parimbaha 3 (parimbaha@gmail.com)

## ABSTRAK
Beton  dan  mortar  merupakan  dua  bahan  yang  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  dalam sebuah  pekerjaan  konstruksi.  Beton  merupakan  bahan  yang  paling  sering  digunakan  untuk pekerjaan  konstruksi,  seperti  bahan  pembentuk  fondasi,  kolom,  balok  dan  pelat  serta  bentuk- bentuk struktur lainnya. Begitu juga dengan mortar  yang sering dimanfaatkan sebagai plesteran dinding  bangunan  dan  pengisi/spesi  bangunan.  Sungai  Umalulu,  Kecamatam  Umalulu  adalah salah  satu  tempat  yang  menyediakan  agregat  untuk  pembangunan  infrastruktur  seperti  jalan, bendungan dan perumahan di seluruh daerah Kabupaten Sumba Timur khususnya bagian selatan. Tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  kuat  tekan  beton  dan mortar  yang menggunakan agregat Umalulu, serta untuk mengetahui perbandingannya terhadap beton  yang  menggunakan  agregat  Takari.Benda  uji  beton  yang  digunakan  berbentuk  silinder dengan ukuran diameter 15 cm dan tinggi 30 cm. Nilai kuat tekan yang direncanakan sebesar 15 MPa  dan  25  MPa.  Benda  uji  mortar  yang  digunakan  berbentuk  kubus  berukuran  5  x  5  x  5  cm dengan komposisi campuran untuk mortar 1PCC : 4Psr, 1PCC : 6Psr, 1PCC : 8Psr dan 1PCC : 10Psr.  Waktu  perawatan  benda  uji  beton  dan  mortar  adalah  28  hari.Kuat  tekan  beton  yang menggunakan  agregatUmalulu  lebih  rendah  dari  beton  yang  menggunakan  agregat  Takari  pada berbagai  variasi  campuran  dandemikian  juga  pada  benda  uji  mortar,  untuk  semua  variasi komposisi campuran Takari.

## Kata kunci: Agregat Umalulu; Kuat Tekan; Beton; Mortar

## ABSTRACT
Concrete and mortar are two ingredients that have a very important role in a construction work. Concrete  is  the  most  frequently  used  material  for  construction  works,  such  as  foundations, columns,  beams  and  plates  and  other  structural  forms.    Likewise,  mortar  is  often  used  as  a plaster for building walls and fillers of building species. Umalulu River, Umalulu district is one place that provides aggregate for infrastructure development such as roads, dams and housing in all areas of East Sumba regency, especially in the south.  The aim of this research is to find out the compressive strength of concrete and mortar using Umalulu aggregate, and to ompare it to  concrete  using  Takari  aggregate.  To  test  the  concrete,  a  cylindrical  object  was  used  with  a diameter 15 cm and a height 30 cm.  The planned compressive strength value is 15 MPa and 25 MPa with a total of 18 test pieces.  The object used to test the mortar were cubes measuring 5 x 5 x 5 cm with mixed composition for mortar 1PCC: 4Psr, 1PCC: 6Psr, 1PCC: 8Psr and 1PCC: 10Psr and total test specimens of 36 pieces.  The concrete and mortar test objects were cured for 28  days. Concrete  strength  of  concrete  using  Umalulu  aggregate  is  lower  than  concrete  using Takari  aggregate  on  various  mixed  variations  and  likewise  on  mortar  test  specimens,  for  all variations of the composition of the Takari mixture.

## Keywords: Umalulu Aggregate; Compressive Strength; Concrete; Mortar
1 Jurusan Teknik Sipil, FST Undana;
2 Jurusan Teknik Sipil, FST Undana;
3 Jurusan Teknik Sipil, FST Undana.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  bahan  yang  memiliki  peranan  penting  dalam  menentukan  kualitas  suatu  beton  ialah agregat halus dan agregat kasar begitu juga dengan kualitas mortar yang ditentukan oleh kualitas agregat  halus.  Dapat  dipastikan  semakin  baik  kualitas  agregat  halus  dan  agregat  kasar  maka kualitas beton dan mortar akan semakin baik pula. Agregat halus dan agregat kasar merupakan bahan  yang  banyak  tersedia  di  alam  seperti  di  sungai,  pegunungan  maupun  yang  dibuat  dari pemecahan  batuan  alam,  sehingga  masing-masing  sumber  agregat  tersebut  akan  mempunyai kualitas  yang  bervariasi  tergantung  dari  sumber  agregat  kasar  dan  halus  tersebut.  Apabila dipergunakan sebagai material dalam pembuatan beton dan mortar tentunya akan menghasilkan kualitas yang bervariasi pula.
Di  Kabupaten  Sumba  Timur  terdapat  beberapa  sumber  penghasil  agregat  yaitu  halus  di  Desa Mutungeding dan agregat kasar di Desa Watuhadang. Desa Mutungeding dan Desa Watuhadang terletak pada Kecamatan Umalulu. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kualitas agregat  halus  dan  agregat  kasar  Umalulu  dandiharapkan  dengan  hasil  penelitian  ini  dapat memberikan  informasi  kepada  para  akademisi,  para  pekerja  konstruksi  serta  masyarakat  sekitar mengenai kualitas agregat sungai Umalulu.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian Beton
Berdasarkan SNI 03-2847-2002a (BSN 2002), beton merupakan campuran semen Portland atau semen  hidraulik  lain,  agregat  halus,  agregat  kasar  dan  air,  dengan  atau  tanpa  menggunakan bahan tambahan yang membentuk massa padat.

## Pengertian Mortar
Menurut  SNI-111-1990-03  mendefinisikan  mortar  sebagai  campuran  semen,  air  dan  agregat halus.

## Bahan Pembentuk Mortar dan Beton
Beton  dan  mortar  merupakan  hasil  dari  campuran  beberapa  bahan  penyusun.  Kualitas  beton sangat ditentukan oleh kualitas bahan susunnya. Oleh karena itu agar diperoleh beton yang baik, maka harus dipilih bahan susun yang berkualitas (Asroni, 2010:3).

## Semen Portland
Semen  Portland  (Portland  Cement)  adalah  semen  hidrolis  yang  dihasilkan  dengan  cara menggiling terak semen portland terutama yang terdiri atas kalsium silikat yang bersifat hidrolis dan  digiling  bersama-sama  dengan  bahan  tambahan  berupa  satu  atau  lebih  bentuk  kristal senyawa kalsium sulfat dan boleh ditambah dengan bahan tambahan lain (BSN 2004a).

## Agregat Halus
agregat halus adalah pasir alam sebagai hasil disintegrasi secara alami dari batu atau pasir yang dihasilkan  oleh  industri  pemecah  batu  dan  mempunyai  ukuran  butir  terbesar  5,00  mm  (BSN 2002).

## Agregat Kasar
agregat kasar adalah kerikil sebagai hasil desitegrasi alami dari batu atau berupa batu pecah yang diperoleh dari industri pemecah batu dan mempunyai ukuran butir antara 5,00 mm – 40,00 mm (BSN 2000).
Air
Air  untuk  pembuatan  beton  sebaiknya  digunakan  air  bersih  yang  dapat  diminum.  Air  yang diambil dari dalam tanah (misalnya air sumur) atau air yang berasal dari Perusahaan Air Minum, pada umumnya cukup baik bila dipakai untuk pembuatan beton (Asroni, 2010:3).

## Kualitas Mortar dan Beton
Menurut  Nawi  (1998:23),  perancangan  komposisi  bahan  pembentuk  beton  merupakan  penentu kualitas beton, yang berarti pula kualitas sistem struktur total. Bukan hanya bahannya harus baik, melainkan  juga  keseragamannya  harus  dipertahankan  pada  keseluruhan  produk  beton,  begitu juga dengan mortar.

## Pengujian Beton dan Mortar

## Uji Slump Beton
Uji slump merupakan salah satu cara untuk mengukur kelecakan beton segar, yang dipakai pula untuk  memperkirakan  tingkat  kemudahan  dalam  pengerjaannya.  Pada  dasarnya,  beton  segar diisikan ke dalam suatu corong baja berupa kerucut terpancung, kemudian bejana ditarik ke atas sehingga beton segar meleleh ke bawah.

## Uji Kelecakan Mortar (Uji Sebar)
Uji kelecakan mortar dilakukan dengan alat meja sebar sesuai dengan SNI 03-6825-2002 (BSN 2002b). Uji kelecakan mortar dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui nilai faktor air semen (FAS) dari campuran mortar.

## Uji Kuat Tekan Beton dan Mortar
Kekuatan  tekan  beton  dan  mortar  adalah  gaya  maksimum  per  satuan  luas  yang  bekerja  pada benda  uji  beton  dan  mortar.  Pengujian  kuat  tekan  beton  dilakukan  berdasarkan  SNI  03-1974- 1990 (BSN 1990), sedangkan pengujian kuat tekan mortar dilakukan berdasarkan SNI 03-6825- 2002  (BSN  2002b).  Benda  uji  diletakan  di  atas  mesin  penekan  kemudian  benda  uji  ditekan sampai benda uji pecah. Pada saat pecah, dicatat besarnya gaya tekan maksimum yang bekerja. Kuat tekan beton dan mortar diperoleh dengan rumus:
fc’ = (1) Keterangan: fc’  = Kuat tekan (MPa)
F    = Gaya beban maksimum (N) A   = Luas bidang permukaan (mm 2 )

## METODEPENELITIAN

## Benda Uji Penelitian

## Benda uji beton
Benda uji beton yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk silinder dengan ukuran diameter 15  cm  dan  tinggi  30  cm.Benda  uji  dibuat  sebanyak  18  buah  dengan  perencanaan  kuat  tekan sebesar 15 Mpa dan 25 MPa. Pengujian kuat tekan pada benda uji dilakukan pada umur dan 28 hari.

## Benda uji mortar
Benda uji mortar yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk kubus dengan ukuran 5,00 cm x 5,00 cm x 5,00 cm. Benda uji dibuat sebanyak 36 buah variasi komposisi campuran semen dan
agregat halus yaitu PCC (Portland Cement Composite), Psr (Pasir). 1PCC : 4 Psr, 1 PCC : 6 Psr, 1 PCC : 8 Psr dan 1 PCC : 10 Psr. Pengujian kuat tekan akan dilakukan pada umur 28 harI.

## Langkah-langkah Penelitian

## PersiapanBahan
Hal pertama yang perlu dilakukan dalam penelitian ini adalah tahap persiapan,baik itu persiapan alat  maupun  bahan  penelitian.  Dalam  penelitian  ini  langkah  awal  yang  perlu  dilakukan  adalah Persiapan bahan,yaitu bahan penyusun bendan ujibeton dan mortar.

## Perencanaan dan pembuatanBenda Uji
Perencanaan  campuran  beton  (mix  design)  dalam  pengujian  ini  mengacu  kepada  SNI  03-2834- 2000 tentang proses rencana pembuatan campuran beton normal. Tahapan pembuatan benda uji diawali  dengan  perencanaan  komposisi  campuran  atau  mix  design.  Sedangkan  perencanaan campuran  mortar  dalam  pengujian  ini  mengacu  kepada  SNI03-6825-2002  tentang  Metode Pengujian Kekuatan Tekan Mortar Semen Portland.

## PengujianBenda Uji
Pengujian  terhadap  benda  uji  beton  dan  mortar  dilakukan  pada  umur  28  hari.  Benda  uji  beton berbentuk silinder dengan ukuran diameter 15,00 cm dan tinggi 30,00 cm, sedangkan Benda uji mortar yang digunakan adalah kubus dengan ukuran panjang 5,00 cm, lebar 5,00 cm dan tinggi 5,00  cm.  Pengujian  diawali  dengan  menimbang  benda  uji  yang  sebelumnya  telah  direndam sampai  umur  yang  telah  ditentukan,  setelah  itu  benda  uji  diletakan  pada  mesin  penekan, kemudian  benda  uji  ditekan  dengan  penambahan  besarnya  gaya  tetap  sampai  benda  uji  pecah. Pada saat pecah, dicatat besarnya gaya tekan maksimum yang bekerja.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian agregat halus
Rekapitulasi hasil pengujian agregat halus untuk kedua jenis pasir dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Pengujian Agregat Pengujian Hasil Pengujian Agregat Halus Umalulu Takari Syarat Berat jenis jenuh kering permukaan 2,611 2,642 2,5-2,7 Penyerapan 3,308 4,167 - Berat volume kondisi padat 1638,710 1746,774 1500-1800 (kg/m 3 ) Kadar lumpur 2,76 2,70 ≤ 5 % Kadar air 0,813 2,247 - Nilai modulus halus butir 2,824 2,500 1,5–3,8 Zona agregat 2 2 -
Pengujian agregat kasar / batu pecah
Rekapitulasi hasil pengujian agregat kasar dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Pengujian Agregat
Pengujian Hasil Pengujian Agregat Kasar Umalulu Takari Syarat Berat jenis jenuh kering permukaan 2,609 2,667 2,5-2,7 Penyerapan 2,724 3,194 - Berat volume kondisi padat 1531,898 1645,132 1500-1800 (kg/m 3 ) Kadar air 0,296 2,247 - Nilai modulus kasar butiran 7,089 7,389 6,0-8,0 Zona agregat 1 1 - Keausan Agregat Kasar 32,60 % 18,77 % ≤ 40 %

## Kuat Tekan Beton
Rekapitulasi  hasil  pengujian  kuat  tekan  beton  untuk  kedua  jenis  agregatpada  semua  mutu rencana yang ditunjukan dalam Tabel 3.
Tabel 3. Rekapitulasi Kuat Tekan Beton Kuat Tekan Rata-rata Beton 28 Hari (MPa) Mutu Beton Jenis Sampel Gaya Tekan Rata-rata (KN) Luas Permukaan mm 2 Kuat Tekan Rata-Rata (Mpa) 15 MPa Agregat Takari 308.33 17662.5 17.46 Agregat Umalulu Mix Desain Takari 296.67 16.80 Agregat Umalulu Mix Desain Umalulu 286.67 16.23 25 MPa Agregat Takari 463.33 17662.5 26.23 Agregat Umalulu Mix Desain Takari 450.00 25.48 Agregat Umalulu Mix Desain Umalulu 443.33 25.10
Diagram perbandingan kuat tekan beton untuk f’c =15 MPadan f’c = 25 MPa ditunjukkan pada Gambar 1
a. Diagram Kuat Tekan Beton Rencana 15 MPa

## b. Diagram Kuat Tekan Beton Rencana25 MPa
Perbandingan  nilai  kuat  tekan  beton  dengan  mutu  rencana  15  MPa  dan  25  MPa  untuk  beton agregat  Umalulu  terhadap  beton  agregat  Takari  berturut-turut  adalah  -7,03  %  dan  -4,32  %, sedangkan untuk beton agregat Umalulu mix Takari terhadap beton agregat Takari berturut-turut adalah -3,78 % dan -2,88 %.

## Kuat Tekan Mortar
Rekapitulasi hasil pengujian kuat tekan mortar ditunjukkan dalam Tabel 5.
Tabel 5. Rekapitulasi Kuat Tekan Mortar Kuat Tekan Rata – Rata Mortar (MPa) Umur 28 Hari
Komposisi Campuran Agregat Takari Agregat Umalalulu FAS Takari Agregat Umalalulu FAS Umalulu 1:4 18.27 17.33 18.00 1:6 14.00 11.73 12.00 1:8 10.40 9.87 8.53 1:10 9.20 6.93 8.00
17.46 16.80 16.23
0 5 10 15 20 Agregat Takari Agregat Umalulu Mix Takari
Agregat Umalulu Mix Umalulu K ua t T eka n M P a 26.23 25.48 25.10 0 5 10 15 20 25 30 Agregat Takari Agregat Umalulu Mix Takari
Agregat Umalulu Mix
Umalulu
K ua t T eka n M P a
Berdasarkan data hasil uji kuat tekan mortar yang ditunjukan pada Tabel 5 dibuat perbandingan kuat  tekan  mortar  untuk  tiap  komposisi  campuran.  Diagram  perbandingan  berdasarkan komposisi campuran mortar dapat dilihat pada Gambar 2.
(a). Diagram Kuat Tekan Mortar Untuk Variasi Campuran 1 PCC : 4 Psr
(b). Diagram Kuat Tekan Mortar Untuk Variasi Campuran 1 PCC : 6 Psr
(c). Diagram Kuat Tekan Mortar Untuk Variasi Campuran 1 PCC : 8 Psr
18.27 17.33 18.00 0 5 10 15 20 Agregat Halus Takari FAS Takari Agregat Halus Umalulu FAS Takari Agregat Halus Umalulu FAS Umalulu K ua t T eka n M P a 14.00 11.73 12.00 0 5 10 15 20 Agregat Halus
Takari FAS Takari Agregat Halus Umalulu FAS Takari Agregat Halus Umalulu FAS Umalulu K ua t T eka n M P a 10.40 9.87 8.53 0 5 10 15 20 Agregat Halus Takari FAS Takari
Agregat Halus Umalulu FAS Takari Agregat Halus Umalulu FAS
Umalulu
K ua t T eka n M P a
(d). Diagram Kuat Tekan Mortar Untuk Variasi Campuran 1 PCC : 10 Psr Gambar 2. Diagram Kuat Tekan Mortar Untuk Berbagai Variasi Komposisi Campuran pada umur 28 hari
Pada  Tabel  diatas  menujukan  kuat  tekan  mortar  dengan  agregat  Umalulu  FAS  Takari  maupun mortar  agregat  Umalulu  FAS  Umalulu  lebih  kecil  dari  kuat  tekan  mortar  dengan  agregat Takari.Persentase  kenaikan  kuat  tekan  mortar  dengan  agregat  Umalulu  FAS  Umalulu  terhadap mortar  dengan  agregat  Takari  untuk  komposisi  campuran  1:4,  1:6,  1:8  dan  1:10  berturut  turut adalah  -1,46%,  -14.29%,  -17,95%  dan  -13,04%.  Sedangkan  persentase  kenaikan  kuat  tekan mortar  dengan  agregat  Umalulu  FAS  Takari  terhadap  mortar  dengan  agregat  Takari  untuk komposisi campuran 1:4, 1:6, 1:8 dan 1:10 berturut turut adalah -5,11%, -16,19%, -5,13% dan - 24,64%. Nilai negatif menujukkan persentase nilai kuat tekan mortar lebih kecil atau mengalami penurunan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Nilai kuat tekan beton rata-rata hasil penelitian yang dihasilkan adalah sebagai berikut:
a. Nilai kuat tekan beton untuk agregat Takari dengan mutu rencana 15 MPa adalah 17,46 MPa, sedangkan untuk mutu rencana 25 MPa adalah 26,23 MPa.
b. Nilai kuat tekan beton untuk agregat Umalulu mix desain Takari dengan mutu rencana 15 MPa adalah 16,80 MPa, sedangkan untuk mutu rencana 25 MPa adalah 25,48 MPa.
c. Nilai kuat tekan beton untuk agregat Umalulu mix desain Umalulu dengan mutu rencana 15 MPa adalah 16,23 MPa, sedangkan untuk mutu rencana 25 MPa adalah 25,10 MPa.
2. Perbandingan nilai kuat tekan beton dengan agregat Umalulu terhadap beton dengan agregat Takari  adalah  untuk  mutu  rencana  15  MPa  adalah  sebesar  -7,03  %,  sedangkan  untuk  mutu rencana 25 MPa adalah sebesar -4,32 %.
3. Nilai kuat tekan mortar hasil penelitian sebagai berikut adalah:
a. Nilai  kuat  tekan  mortar  dengan  agregat  halus  Takari  untuk  komposisi  campuran  1 Portland Cement Composite (PCC) : 4 Pasir (Psr), 1 PCC : 6 Psr, dan 1 PCC : 8 Psr, dan 1 PCC : 10 Psr berturut-turut adalah 18,27 MPa, 14,00 MPa, 10,40 MPa, dan 9,20 MPa.
b. Nilai  kuat  tekan  mortar  dengan  agregat  halus  Umalulu  FAS  Takari  untuk  komposisi campuran mortar 1 Portland Cement Composite (PCC) : 4 Pasir (Psr), 1 PCC : 6 Psr, dan 1 PCC : 8 Psr, dan 1 PCC : 10 berturut-turut adalah 17,33 MPa, 11,73 MPa, 9,87 MPa, dan 6,93 MPa.
c. Nilai  kuat  tekan  mortar  dengan  agregat  Umalulu  FAS  Umalulu  untuk  komposisi campuran mortar 1 Portland Cement Composite (PCC) : 4 Pasir (Psr), 1 PCC : 6 Psr, dan
9.20
6.93 8.00 0 5 10 15 20 Agregat Halus Takari FAS Takari
Agregat Halus Umalulu FAS Takari Agregat Halus Umalulu FAS
Umalulu
K ua t T eka n M P a
1  PCC  :  8  Psr,  dan  1  PCC  :  10  Psr  berturut-turut  adalah  18,00  MPa,  12,00  MPa,  8,53 MPa, dan 8,00 MPa.
4. Perbandingan nilai kuat tekan mortar dengan agregat halus Umalulu terhadap mortar dengan agegat halus Takari adalah untuk komposisi campuran 1 Portland Cement Composite (PCC) : 4 Pasir (Psr), 1 PCC : 6 Psr, dan 1 PCC : 8 Psr, dan 1 PCC : 10 Psr berturut-turut adalah - 1,46%, -14,29%, -17,95%, dan -13,04%

## Saran
Hasil uji kuat tekan beton dan mortar menggunakan agregat Umalulu tidak jauh berbeda dengan agregat Takari. Dengan demikian masyarakat dapat menggunakan agregat Umalulu tidak hanya pada  pembangunan  rumah  sederhana  tetapi  dapat  juga  digunakan  untuk  pembangunan  gedung bertingkat ataupun pembangunan infastruktur.

## DAFTAR PUSTAKA
Asroni, A. 2010. Balok dan Pelat Beton Bertulang. Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta. BSN. 1990. SNI 03-1974-1990 (Metode Pengujian Kuat Tekan Beton). BSN, Jakarta.
BSN.  2000.  SNI  03-2834-2000  (Tata  Cara  Pembuatan  Rencana  Campuran  Beton  Normal).
BSN, Jakarta.
BSN.  2002a.  SNI  03–2847-2002  (Tata  Cara  Perhitungan  Struktur  Beton.  Untuk  Bangunan Gedung). BSN, Jakarta.
BSN. 2002b. SNI 03–6825-2002 (Metode Pengujian Kekuatan Tekan Mortar Semen Portland Untuk Pekerjaan Sipil). BSN, Jakarta.
BSN. 2004a. SNI 15-2049-2004 (Semen Portland). BSN, Jakarta.
BSN. 2004b. SNI 15-7064-2004 (Semen Portland Komposit). BSN, Jakarta.
Nawi, Edward G. 1998. Beton Bertulang.Penerbit PT Refika Aditama, Bandung Tjokrodimuljo, Kardiyono. 2007. Teknologi Beton. Penerbit KMTS FT UGM, Yogyakarta